292 
V. Schumoff-Deleano. 
Al 2 0 3 (Fe 2 0 3 ) und trug die Analysen der in Frage kommenden 
Augite als Raumpunkte in das Tetraeder ein. Als Resultat sprach 
H. E. Boeke die zuerst von Rammelsbercj geäußerte Ansicht aus, 
daß der tonerde haltige monokline Augit im wesent- 
lichen ein Mischkristall der Komponenten Si0 2 , CaO, 
(Mg, Fe) 0 und (Al, Fe) 2 0 3 ist, dessen Sättigungsgrenze in der 
Tetraederdarstellung ein sehr kleines Raumfeld in Gestalt einer 
keilförmig abgeflachten Birne ergibt, deren Längsrichtung in der 
Verbindungslinie Diopsid — Enstatit liegt. Nur wenige Ana- 
lysen entsprächen nach H. E. Boeke der TscHERMAK’schen An- 
nahme, und die Wahl des Silikates (Mg, Fe) (Al, Fe) 2 Si0 6 als Augit- 
komponente wird deshalb von H. E. Boeke abgelehnt. 
G. Tschermak 1 hält der BoEKE’schen Anschauung entgegen, 
daß die von Boeke versuchte Darstellung aus mehreren Gründen 
weniger geeignet sei zur Klärung der Konstitutionsfrage als die 
von Tschermak gewählte Rechenmethode. Der Nachweis der Exi- 
stenz des TscHERMAK’schen Silikates MgAl 2 Si0 6 ist vornehmlich 
deswegen nicht zu erbringen, weil die für die Berechnung not- 
wendigen Prämissen einen voreingenommenen Standpunkt enthielten, 
der überdies noch durch die Aufnahme der alkalihaltigen Augite 
wesentlich beeinflußt wird. Ohne zu dem einen oder anderen 
Standpunkt von vornherein Stellung zu nehmen, soll im folgenden 
versucht werden, auf experimentelle Grundlage gestützt, der 
Lösung dieser interessanten Frage näherzukommen. Mehrere Tat- 
sachen helfen uns über die ersten Schwierigkeiten hinweg: der 
mißlungene Versuch einer synthetischen Darstellung des künst- 
lichen Silikates Mg Al 2 Si 0 6 und der entsprechenden Calcium Ver- 
bindung, die erfolgreichen Versuche über die Herstellung fester 
Lösungen, sowie der Nachweis natürlicher Mineralien von dem- 
selben Konstitutionscharakter. Außerdem ist untersucht worden, 
inwieweit die Silikate aCaSi0 3 und MgSi0 3 Tonerde aufnehmen 
können ; bei letzterem Silikat tritt aber noch sehr viel leichter 
als beim «CaSi0 3 eine Spaltung in Spinell und Sillimanit ein. 
Angeschlossen wurden vergleichende Versuche über die schon 
von J. Morozewicz studierte Löslichkeit des Spinells und Enstatites. 
Es ist bekannt, daß Silikate imstande sind, kleinere Mengen von 
H 2 0, Si0 2 oder A1 2 0 3 aufzunehmen und eine homogene, kristalli- 
sierte Masse zu bilden. Beispiele sind das Nephelin silikat, das 
Kieselsäure in fester Lösung aufzunehmen vermag, ferner bildet 
das Kalkmetasilikat feste Lösungen mit dem Orthosilikat des 
Kalkes, auch kann Tonerde in fester Lösung aufgenommen werden 
wie im Tricalciumsilikat, Enstatit vermag bis zu 5% Diopsid auf- 
zulösen, die Löslichkeit von CaSi0 3 in Diopsid geht bis zu 3%. 
Vom Tricalciumsilikat ist ferner bekannt geworden, daß es durch 
1 G. Tschermak, dies. Centralbl. 1915. p. 225; 1916. p. 1. 
